Braun: Über die Thermoelektrieität geschmolzener Metalle. 295 
der Parabel führt, ist also für geschmolzene Metalle nicht zulässig. Als 
einen Beleg gebe ich einige Zahlen aus der Curve für das Element 
Phb/Hg. Es ist wegen der Eigenschaft des Bleis, keinen Thomson- 
effect zu zeigen, von besonderem Interesse. 
Tabelle I. 
Blei/Quecksilber. 
3 e len IT (cal.) 
beobachtet | berechnet 
20°C. 293° o 3.4 _ 46.2 
100 373 340 4.8 = 83.0 
200 473 920 7.0 6.5 153.7 
300 573 1710 9.2 8.3 244.6 
400 673 2640 10.2 10.0 318.5 
500 773 3750 12.5 11.8 448.3 
580 853 4940 19.0 13.2 751.9 
Die erste Spalte giebt die Temperatur der wärmeren Contactstelle 
in Grad Cels., die zweite dieselbe gerechnet vom absoluten Nullpunkt. 
Die Temperatur der anderen Contactstelle ist fortwährend gleich 20° C. 
gedacht. Die dritte Spalte enthält die elektromotorische Kraft e in 
Mikrovolts. Stellte sich e als Funetion von $ durch eine Curve zweiten 
Grades dar, so sollte de/d$ lineare Funetion von $ sein. Den beob- 
achteten Werth von de/d$ zeigt die vierte Spalte, die fünfte den aus 
den beiden ersten Zahlen der vierten Spalte berechneten Werth. Die Ab- 
weichungen gehen weit über die Grenzen der möglichen Beobachtungs- 
fehler hinaus. — Die letzte Spalte giebt diejenige Wärmemenge in 
Grammeecalorien, welche an den Contaetstellen von der absoluten Tem- 
peratur $ entsteht, wenn die Elektrieitätsmenge, welche 2°” Wasser- 
stoff elektrochemisch äquivalent ist (193000 Coulombs), durch sie 
hindurchfliesst (elektrochemische Elektrieitätseinheit). 
Wenn man aus den Versuchen von Le Rovx (der für den Thomson- 
effeet ja keine absoluten Werthe giebt) schliesst, dass in Blei kein 
Thomsoneffeet stattfindet, so müsste ein solcher in Quecksilber vor- 
handen sein. Und zwar würde seine Grösse durchaus nieht unbe- 
trächtlich sein. Es folgt dies aus Beobachtungen an den Ketten 
Hg/Cu, Hg/Pt, Hg/Fe, deren elektromotorische Kraft ich für einige 
Temperaturdifferenzen gemessen habe. In den Metallen: Cu, Pt, Fe 
ist der Thomsoneffeet sehr erheblich; in Quecksilber müsste er nach 
dem Ergebniss dieser Messungen von mindestens gleicher Grösse 
sein. Die benutzten Drähte der drei Metalle gaben beim Erhitzen in 
der Mitte (auch nach wiederholtem Glühen), während die Enden auf 
Sitzungsberichte 1885. 27 
